100 .,'■'- .Karsten '..,,"■ ,„;-.-,'C ■,-,, r. .1 



zu werden, und verliert die durch das kalte Bearbeiten erlangte Steifheit 

 und Sprödigkeit erst durch Ausglühen iu hraunrother Hitze, wodurch es 

 zum Plattiren ganz unbrauchbar wird. 



Aus diesen Untersuchiuigcn über die verschiedenen Zustände der Gaare 

 des Kupfers ergiebt sich, dafs das Kupfer im übcrgaaren Zustande eine grofse 

 Menge von Kupferoxjdul und iu dem noch nicht gaaren Zustande eine ge- 

 ringe, häufig gar nicht bestimmbare Quantität Kohle enthält. Der eigent- 

 liche haramergaare Zustand des Kupfers, oder derjenige, in welchem es den 

 höchsten Grad von Festigkeit zeigt, ist bei dem von allen Beimischungen 

 befreiten Metall ein ganz anderer, als bei dem unreinen Kupfer. Ganz rei- 

 nes Kupfer wird dann die gröfste Festigkeit besitzen, wenn es weder Beimen- 

 gungen von Kupferoxydul noch eine Spur von Kohle enthält. Wenigstens 

 wird dies der Zustand sein, in welchem dem Metall in allen Temperaturen 

 die gröfste Festigkeit zukommt. Nimmt es etwas Kupferoxjdul auf, so ver- 

 liert es an Festigkeit in der gewöhnlichen Temperatur, obgleich in der cr- 

 höheten Temperatur die Abnahme der Festigkeit nicht eher bemerkbar wird, 

 als wenn der Kupferoxvdulgchalt bis 1,1 Procent gestiegen ist. Dann hat 

 es aber in der gewöhnlichen Temperatur schon sehr an Dehnbarkeit und 

 Geschmeidigkeit verloren und eignet sich nicht mehr zu den feinsten Arbei- 

 ten. Steigt der Oxjdulgehalt über l-^ Procent, so erleidet das Metall auch 

 in der erhöheten Temperatur schon eine grofse Verminderung seiner Festig- 

 keit und es geht dann in den übcrgaaren Zustand über, in welchem es die 

 Fehler des Roth- und Kallbruches zugleich erhält. Fveines Kupfer, welches 

 0,05 Procent Kohle aufgenommen hat, scheint in der gewöhnlichen Tem- 

 peratur kaum etwas an Festigkeit verloren zu haben; in höheren Tempera- 

 turgraden wird CS schiefrig und bekommt Kantenbrüche, die mit dem zu- 

 nehmenden Kohlegehalt immer gröfser werden, bis es bei einem Kohlege- 

 halle von 0,2 Procent schon bei der braunrothen Hitze unter dem Hammer 

 zerfällt, obgleich es in der gewöhnlichen Tcmjieratur noch wenig an Ge- 

 schmeidigkeit verloren hat. Die Steifheit und Sprödigkeit welche ein solches 

 Kupfer durch das Ausstrecken erhält, lassen sich in geringen Hitzgraden nicht 

 heben, weshalb es zu feinen und zu plattirten Arbeiten unbrauchbar ist. 



Der hammergaare Zustand des unreinen Kupfers, würde für das reine 

 Metall schon ein iihergaarer sein. Unreines Kupfer, welches kein Kupfer- 

 oxjdul enthält, ist in einem geringeren Grade kaltbrüchig als rolhbrüchig 



